Vol. 509

2021 Spring●技 術 レ ポ ー ト

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
用途別メニューと選び方2 0 2 1 Spring

Vol.509

CONTENTS

2 技術レポートステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
用途別メニューと選び方
8 営業部ニュース -1

溶接ご法度集 -19 各種溶接材料編（３）9 特集

小型可搬型溶接ロボット 石松

新型タッチパネル式 コントローラのご紹介
11 ほっとひといき｜世界につながる一冊を ー KOBELCO 書房 ー

新時代リモートワークのためのTIPS
13 営業部ニュース -2

ユーザールポ 株式会社飛鳥エンタープライズ

ロボットを最大限使いこなし、徹底的な品質管理と効率向上で独自の強みを築き上げる
16 解説コーナー｜溶接レスキュー隊 119 番

半自動アーク溶接の気孔欠陥について

19 知恵袋コーナー｜用語解説

裏当て材・表当て材

Technical Reports● 技術レポート（Vol. 62 2021-2）

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
用途別メニューと選び方
韓鵬（株）神戸製鋼所 溶接事業部門 技術センター 溶接開発部

1．はじめに
当社では適用鋼種、用途に応じてさまざまなタイプのフラックス入りワイヤをラインナップしている。それぞれの特長や選択法を紹介する。

２．当社ステンレス鋼用フラックス入り
ワイヤのシリーズと「DWステンレスシリーズ」の特長
フラックス入りワイヤ（FCW）は、一般に高い溶着速度と優れた溶接作業性を有する。高い溶着速度によって溶接時間を短縮し、優れた溶接作業性で鋼板に付着する
スパッタを低減して溶接後のスパッタ除去などの処理時間を抑え、生産性の向上に寄与する。特にオーステナイ
ト系ステンレス鋼に適用すると、美しいビード外観と高い耐食性を備えた溶接部を得ることができる。
当社では以上のような特長を生かし、さまざまなタイ

３．ステンレス鋼用FCWの規格
代表的なステンレス鋼用FCWの、JIS、AWS、ISOの構成を示す。いずれの規格も、溶着金属の化学成分、シールドガスの種類、適用できる姿勢で区分されている。
例として

DW-308Lの規格表示を表1に示す。ステンレス鋼FCWの品名で溶着金属の化学成分を表す記号は、一般的にJISおよびAWSの表記にしたがっている。

3.1 JIS Z 3323 -2007

TS XXX - X1 X2 X3プのステンレス鋼フラックス入りワイヤをラインナップ

適用できる溶接姿勢してきた。その代表がDWステンレスシリーズである。

シールドガスの種類

DWステンレスは、100％CO2とAr-CO2のいずれのシー

ワイヤまたは棒の種別

ル ド ガ ス で も 安 定 し た ア ー ク が 得 ら れ る。 さ ら に溶着金属の化学成分を表す記号

DW-308L、

DW-316Lな ど は、ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤおよび溶加棒

最適なスラグ設計により、溶接後に簡単にスラグを除去することができ、これにより、ビード表面へのテンパー
カラー（焼き色）が防止される（図1）。テンパーカラーの発生を防ぐことで、酸処理にかかる時間を省き、生産

3.2 AWS A 5.22 -2012

E XXX T X - X

性を高めることができる。
当社ではその他にも、メタル系FCWのMXシリーズ、

シールドガスの種類適用できる溶接姿勢

純Ar MIG溶接法「MX-MIG」プロセス専用のMMシリー

フラックス入り電極

ズ、裏波溶接用のTG-Xシリーズ、ニッケル基合金用の溶着金属の化学成分を表す記号

DW-Nシリーズなどを有している。

溶接電極：ワイヤ

3.3 ISO 17633-2017-A - T XX XX X X1 X2 X3
適用できる
溶接姿勢

図1 溶接直後のスラグはく離性とビード外観（
DW-308L）

シールドガスの種類
フラックスの種類を表す記号
溶着金属の化学成分を表す記号
フラックス入り電極
化学組成による分類

2021 Spring2

● 技術レポート（Vol. 62 2021-2）

表1 規格分類の一例（

DW-308L）

4-2. 低炭素ステンレス鋼用FCW（DW-XXXL）
品名の化学成分を表す記号にLがついている銘柄は

JIS Z 3323

TS308L-FB0AWS A5.22

E308LT0-1
E308LT0-4

母材の溶接に適している。溶接部の炭素が高い場合、ISO 17633-A - T 19 9 L R C1 3
-A - T 19 9 L R M21 3させるため、低炭素のステンレス鋼は耐粒界腐食性に低炭素（Low carbon）を表しており、同じく低炭素の熱影響部でクロム炭化物が生成し耐粒界腐食性を低下優れる。その一方で、強度が低下する傾向があることが注意点である。当社銘柄の一例を表4に示す。

４．DWステンレスシリーズ
4-1. 汎用ステンレスFCW（DW-XXX）
DWステンレスでは基本となるシリーズであり、特に下向と水平すみ肉溶接での作業性に優れる。JISの分類で適用できる溶接姿勢を表す記号は「0」になる。汎用DW

表4 低炭素ステンレス鋼用FCW銘柄の一例
銘柄
DW-308L

JIS Z 3323

主成分系

適用姿勢

TS308L-FB0

20Cr-10Ni

下向, 水平すみ肉

24Cr-13Ni

下向, 水平すみ肉

ステンレスの銘柄の一例を表2に示す。母材の鋼種、用DW-309L

TS309L-FB0

途によって銘柄を選定する(表3)。

DW-316L

TS316L-FB0

19Cr-12Ni-2.3Mo 下向, 水平すみ肉

一般的に溶接金属中のフェライトが低いと耐割れ性が劣 化 す る 傾 向 が あ る た め 、DW-308,

DW-316は溶着金属のフェライトが10％前後になるように設計されている。

品名にPがついている銘柄は全姿勢（Positional）用であることを表しており、立向、上向溶接においても優れ

表2 汎用FCW銘柄の一例
銘柄

たビード形状が得られる（図2）。JISの分類で溶接姿勢を

JIS Z 3323

主成分系

適用姿勢

TS308-FB0

20Cr-10Ni

下向, 水平すみ肉

DW-309TS309-FB0

24Cr-13Ni

下向, 水平すみ肉DW-316TS316-FB0

19Cr-12Ni-2.3Mo 下向, 水平すみ肉

DW-347

TS347-FB0

19Cr-11Ni-0.6Nb 下向, 水平すみ肉

DW-3084-3. 全姿勢溶接用ステンレスFCW（DW-XXXP）

表す記号は「1」になる。当社銘柄の一例を表5に示す。

上向

表3 溶接材料と対応母材の一例
溶接材料

母材

溶接材料

母材

308

304

316

316

308L

304L

316L

316L

309

異材

347

321, 347

309L

異材

立向上進

立向下進

水平すみ肉

図２

DW-308LPの全姿勢溶接における断面マクロ 1）

表5 全姿勢溶接用ステンレスFCW銘柄の一例
銘柄

JIS Z 3323

主成分系

適用姿勢

TS308L-FB1

20Cr-10Ni

全姿勢

DW-309LP

TS309L-FB1

24Cr-13Ni

全姿勢

DW-316LP

TS316L-FB1

18Cr-12Ni-2.8Mo

全姿勢

DW-308LP

3 2021 SpringTechnical Reports
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ用途別メニューと選び方
4-4. 低温用ステンレスFCW（DW-XXXLT）

ビスマスを添加しておらず、これらの用途に適している。

品名の化学成分を表す記号にLTがついている銘柄は

JIS Z 3323において、溶着金属中のビスマス含有量を低温（Low Temperature）用であることを表している。

10ppm(0.001%)以下に規定したワイヤは実質的にビス

一般的に溶接金属中のフェライトが高くなると低温じんマスを添加していないのと同義、ビスマスフリーと解釈

性が劣化するため、フェライト量を抑制した設計となっし、その種類を示す記号の後にBIFの記号を付与(例：ており、液体窒素の沸点（−196℃）における吸収エネ

YF308C-BIF)する。

ルギーを27J以上確保できる設計となっている。一方、

表7に、高温用ステンレスFCWの一例を示す。また、

低フェライトでは耐高温割れ性が劣化するため、じん性

308系と347系の高温引張試験結果に及ぼすビスマスのと同時に耐割れ性へのバランスに配慮し設計しているも影響を図3に示す。ビスマスフリーの溶接金属は、ビスのの、溶接施工における割れを抑制するため、過剰なマス入りの溶接金属と比較し、高温延性が優れている

溶接電流や高速での溶接をさける、開先を広くするなどの注意が必要である。
当社銘柄と性能の一例を表6に示す。

347系FCW（ビスマス有）DW-347H（ビスマスフリー）

308系FCW（ビスマス有）DW-308H（ビスマスフリー）

汎用ステンレス鋼用FCWの多くのものには、溶接スラ
伸び ( % )グはく離性を改善するため、低融点酸化物である三酸化ビスマスをごく少量添加している。ビスマスは表面活性元素であり、高温に長時間さらされると、境界に偏析し、

50

50

40

40

30

30

伸び ( % )4-5. 高温用ステンレスFCW（DW-XXXH）

20
10

持続的な引張荷重下で破損を促進する可能性がある。従ってビスマスを添加したステンレス鋼用FCWは、400℃を

20
10

0

22

超える環境での使用や、500℃を超える溶接後熱処理

600
700
温度 (℃)

0

800

22

600
700
温度 (℃)

800（Post Weld Heat Treatment：PWHT）には適さないとAWSで説明されている。高温用FCWであるHシリーズは

図３ ビスマスによる高温延性の影響 2）

表6 低温用ステンレスFCWの性能一例
銘柄

JIS Z 3323

溶着金属化学成分（mass%）
C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

FN*

引張性能

衝撃性能（−196℃）

El.

吸収エネルギー 横膨出量

TS

(MPa)

(%)

(J)

(mm)

DW-308LT

TS308L-FB0

0.021

0.31

2.49

10.36

18.58

-

3

530

51

38

0.60

DW-316LT

TS316L-FB0

0.022

0.42

1.48

12.51

17.35

2.20

3

537

44

34

0.56

*)ディロングの組織図によるフェライトナンバー

表7 高温用ステンレスFCWの性能一例
銘柄

JIS Z 3323

溶着金属化学成分（mass%）
C

引張性能

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

Bi

N

FNW*

TS308H-BiF-FB0 0.060

0.42

1.50

9.62

18.68

-

<0.001

0.027

DW-308LH TS308L-BiF-FB0 0.026

0.41

1.35

10.20

18.70

-

<0.001TS316H-BiF-FB0 0.050

0.38

1.10

11.60

18.75

2.40

DW-316LH TS316L-BiF-FB0 0.023

0.45

1.08

11.94

18.47

2.45

0.027

0.38

1.18

DW-309LH TS309L-BiF-FB0 0.028

0.47

0.18

0.48

DW-308H

DW-316H

DW-347LH

DW-310TS347-BiF-FB0

TS309L-FB0

TS

El.

(MPa)

(%)

3

575

48

0.030

4

540

52

<0.001

0.029

6

570

42

<0.001

0.030

7

540

45

10.20

18.87 Nb:0.57 <0.001

0.031

7

602

43

1.24

12.58

24.17

-

<0.001

0.021

20

578

39

2.15

20.56

25.48

-

<0.001

0.018

0

618

36

*)WRC-1992線図によるフェライトナンバー

2021 Spring4

● 技術レポート（Vol. 62 2021-2）

4-7. 薄板用ステンレスFCW (DW-TXXX)

ことがわかる。
溶接金属中のフェライトは高温で脆いσ相に変態し、

DW-Tシリーズは薄板溶接用に低電流でも安定した溶溶接部の機械性能を劣化させるため、Hシリーズはフェ接ができ、通常のFCWやソリッドワイヤでは0.9mmφ

ライトを汎用ステンレスFCWよりもフェライトを低く設に適用するような条件で、1.2mmφで溶接することがで計している。フェライトの基準として、API PR582 3rdきる。当社銘柄の一覧を表9に示す。

Editionでは538℃を超える温度にさらされる場合に9FN(WRC-1992)以下とすることが要求されている。

図5に水平すみ肉溶接の条件と脚長の関係を、図6に適
正 溶 接 条 件 範 囲 を 示 す。1.2mmφを 使 用 し た 場 合、100A程度の低電流溶接が可能で、脚長約3mmまで溶接

4-6. 低Cr（VI）ステンレスFCW

できるほか、従来のワイヤでは困難であった板厚1.0 〜(DW-XXXL-XR, DW-XXXLP-XR)

2.0mmの薄板溶接も可能である（図7）。また、再アーク

溶接ヒュームは、溶接中に発生した金属蒸気が空気中性に優れ、タック（仮付け）溶接中に再スタート用の先で冷却され形成される金属酸化物である。ステンレス鋼端除去作業（ワイヤ先端の切断）の必要がないという特の溶接の場合、ヒュームには5〜20％のCr酸化物が含ま長もある。

れ、その一部は有害な六価クロム化合物（Cr（VI））として存在し、世界中でより厳しく規制される流れになっている。

表9 薄板用FCW銘柄の一覧
銘柄

XRシリーズは溶接ヒューム中のCr（VI）を低減して

JIS Z 3323

主成分系

適用姿勢

TS308L-FB0

20Cr-10Ni

下向, 水平すみ肉

24Cr-13Ni

下向, 水平すみ肉

おり、308L、316L、309Lの3種類のステンレス鋼を対DW-T308L

象に下向・水平すみ肉および全姿勢溶接用がラインナッ

DW-T309LTS309L-FB0

DW-T316L

TS316L-FB0

プされている。当社銘柄の一例を表8に示す。
図 ４ は、Cr（VI）排 出 率（ISO 15011-1お よ びISO

19Cr-12Ni-2.3Mo 下向, 水平すみ肉

16740で測定）をそれぞれ示している。XRシリーズのCr(VI)排出量は、

DW-308LPのわずか1/6と大幅に抑制されている。

銘柄

AWS A5.22

主成分系

適用姿勢

E308LT0-1/4

20Cr-10Ni

下向, 水平すみ肉

DW-309L-XR

E309LT0-1/4

24Cr-13Ni

下向, 水平すみ肉DW-316L-XR

E316LT0-1/4 18Cr-12Ni-2.3Mo 下向, 水平すみ肉

DW-308LP-XR

E308LT1-1/4

20Cr-10Ni

全姿勢

DW-309LP-XR

E309LT1-1/4

24Cr-13Ni

全姿勢

DW-316LP-XR

E316LT1-1/4 18Cr-12Ni-2.3Mo

DW-308L-XR

5.0
脚長 (mm)表8 ステンレス鋼用低Cr（VI）FCW銘柄の一覧

3.0

160A
130A
100A

水平すみ肉溶接

1.0
10

30

50
70
溶接速度 (cm/min)

図５ DW-Tシリーズによる1.2mm溶接速度と脚長の関係 4）

全姿勢
従来ワイヤ
1.2mm

DW-308LP
DW-308LP-XR

Cr(VI) 排出率 (mg/min.)

1.80
1.60
1.40

1.41

1.00

▲86％

0.80

▲84％

0.40

32
28

従来ワイヤ
0.9mm

24

DW-T
1.2mm

20
50

0.60

0.00

5 2021 Spring

1.42

1.20

0.20

図4

アーク電圧 (V)

36
2.00

0.20
100%CO290

0.23
80%Ar-20%CO2

DW-308LP-XRのCr（VI）排出率 3）

100

150

200

250

溶接電流 (A)図６ DW-Tシリーズの最適な溶接パラメータ範囲 5）

Technical Reports
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ用途別メニューと選び方
６．純Ar MIG溶接法「MX-MIG」
プロセス専用 ステンレス鋼用
FCW「MMシリーズ」
水平すみ肉溶接:
120A-22V-40cm/min(100%CO2)
母材：SUS304L 板厚2.0ｍｍ
DW-T308L(1.2mmΦ)水平すみ肉溶接:
100A-19V-40cm/min(100%CO2)
母材：SUS304L 板厚1.5ｍｍ
DW-T308L(1.2mmΦ)MMシリーズはMX-MIGプロセス専用のワイヤで、
炭素鋼系とステンレス系が製品化されている。
MX-MIGプロセスは、ステンレス鋼の溶接においては以下の特長を発揮する。
(1) シールドガスに純Arを用いることにより、TIG並みの低Cな溶接金属が得られる。
(2) 150A程度の低電流域から300A程度の高電流域まで幅広い電流域で使用可能。

角継手溶接:
120A-22V-40cm/min(100%CO2)
母材：SUS304L 板厚2.0ｍｍ
DW-T308L(1.2mmΦ)

図7

重ねすみ肉溶接:
120A-22V-30cm/min(100%CO2)
母材：SUS304L 板厚2.0ｍｍ
DW-T308L(1.2mmΦ)DW-T308L 1.2mmの薄板への適用 6）(3) 低スパッタ、低ヒューム化による溶接環境の改善。
(4) 溶着金属の低C化によりTIG並みの耐食性を得ることができる。
(5) 300Aの高電流域においてもCO2溶接150Aと同等の希釈率と、低希釈。
MMシリーズの、ステンレス鋼用FCW銘柄の一覧を表12に示す。

4-8. ニッケル基合金FCW（DW-NXXX）
品名DW-NのNはニッケル基を意味しており、ステン
レス鋼用と同様に優れた溶接作業性を有している。
ニッケル基合金FCWの施工中、高温割れを抑制する
ために、過剰な溶接電流や高速での溶接を避け、開先を

表12 MX-MIGプロセス専用 ステンレス鋼用FCW銘柄の一覧
銘柄
MM-308L

JIS Z 3323

主成分系

適用姿勢

TS308L-FG0

20Cr-10Ni

下向, 水平すみ肉

24Cr-13Ni

下向, 水平すみ肉広くするなどの配慮が必要である。銘柄の一例を表10にMM-309L

TS309L-FG0示す。

MM-316L

TS316L-FG0

19Cr-12Ni-2.3Mo 下向, 水平すみ肉

表10 ニッケル基合金FCW銘柄の一例
銘柄
DW-N625

JIS Z 3335

適用姿勢

主成分系

TNi6625-PB1 63Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb

DW-N709SP TNi1013-PB1

63Ni-7Cr-18Mo

全姿勢
全姿勢

５．ステンレス鋼用メタル系FCW「MXシリーズ」
メタル系はソリッドワイヤとほぼ同等な溶着効率を持
ち、スラグ系ステンレス鋼用FCWと比べて高能率溶接施工が可能である。当社銘柄の一例を表11に示す。

JIS Z 3323

主成分系

適用姿勢

TS308L-MM0

20Cr-10Ni

下向, 水平すみ肉

MX-A309L TS309L-MM0

24Cr-13Ni

下向, 水平すみ肉

MX-A308L

TIG溶接によるステンレス鋼管のルートパス溶接（裏波溶接）では通常、バックビード（裏ビード）の酸化を防ぐために純Arガスによるバックシールド（バックパージ）が必要である。しかし、シールドに必要な時間とAr
ガスコストが膨大で、作業者の酸欠のリスクもある。
TIGルートパス溶接用フラックス入り溶加棒TG-Xシ
リーズは、FCWと同様にフラックスを内包するTIG溶接
材料で、溶接スラグが裏ビードを保護するためバックシー
ル ド が 不 要 に な る 。当 社 銘 柄 の 一 覧 を 表 13に 示 す 。
TG-X308Lによるパイプ円周のルートパス

表11 ステンレス鋼用メタル系FCW一例
銘柄

7．フラックス入りTIGワイヤ「TG-Xシリーズ」

MX-A316L TS316L-MM0 19Cr-12Ni-2.3Mo 下向, 水平すみ肉

溶接におけるビード形状と裏ビードを図８に示す。
TG-Xワイヤの棒送り速度は、従来のTIGワイヤとは若干異なり、適量を確実に溶融するために、小刻みで速い
ピッチで行うことが必要である。また、TG-Xワイヤは裏波専用で、２層目以降はスラグ巻込みが発生しやすいため使用を推奨しない。

2021 Spring6

● 技術レポート（Vol. 62 2021-2）

表13 フラックス入りTIGワイヤ銘柄の一覧
銘柄

JIS Z 3323

主成分系

適用姿勢

TG-X308L

TS308L-RI

20Cr-10Ni

全姿勢

TG-X309LTS309L-RI

24Cr-13Ni

全姿勢

TG-X316L

TS316L-RI

19Cr-12Ni-2.3Mo

全姿勢

TG-X347

TS347-RI

19Cr-10Ni-0.6Nb

全姿勢「TG-Xシリーズ」による
裏波溶接ビード

図8

8．おわりに神戸製鋼は、鋼種・用途・溶接姿勢など、あらゆるニー
ズに対応するステンレス鋼用FCWをラインナップしている。ステンレス鋼用の溶接材料選定で迷ったら、ぜひお問合せいただきたい。

TG-X308Lのパイプ円周溶接・
ルートパスへの適用 7）

出典）1）、6）、7）KOBELCO WELDING TODAY 2016 Special Edition（Stainless Steel）
2）神戸製鋼技報/Vol. 54 No.2 (APR. 2004)
3）、4）、5）KOBELCO WELDING TODAY/Vol.16 2013 No.3

DWステンレスの系統図＊308、308L系FCW（抜粋）＊〈〉は本文の章番号を示す。

高温用ステンレス鋼FCW〈4.5〉汎用ステンレス鋼用〈4.1〉Cr（VI）溶出量抑制「XRシリーズ」〈4.6〉「Biフリー、Hシリーズ」DW-XXXH

DW-XXX

DW-XXXL-XR、DW-XXXLP-XR

（例）

（例）

高温用

DW-308H

低温用

DW-308低炭素

作業環境改善低温用ステンレス鋼FCW〈4.4〉低炭素ステンレス鋼用「Lシリーズ」

DW-XXXLT

〈4.2〉

（例）

DW-308LT

（例）

（例）

立向溶接用

作業環境改善全姿勢溶接用「Pシリーズ」〈4.3〉

DW-XXXL
DW-308L

DW-308L-XR

DW-XXXP, DW-XXXLP
立向溶接用

（例）

DW-308LP

薄板用
メタル系FCW〈5〉（例）

低電流でも安定、薄板溶接に最適

MX-A308L「DW-Tシリーズ」〈4.7〉（例）

純Ar MIG溶接法「MX-MIG」プロセス専用（例）

フラックス入り溶加棒（裏波溶接用）（例）

7 2021 Spring

ステンレス鋼用FCW「MMシリーズ」〈6〉MM-308L

TG-X308L「TG-Xシリーズ」〈7〉

DW-TXXX

DW-T308L

● 営業部ニュース -1

溶接ご法度集

今回はTIG溶接の実施工にかかわるご法度の第二弾です。
※本文中の溶接 110番・119番および用語解説バックナンバーは、以下URLよりお入りください。
ぼうだより 技術がいどライブラリー https://www.boudayori-gijutsugaido.com/library/

ご法度
トーチ角度がぶれるのはご法度！

5 〜 15°
トーチ角度

正しいトーチ角度は、良い溶接を行う基本です。
下向姿勢の突合せ溶接では、右図のような角度を保持します。角度がぶれると、ビードの波が乱れたり、アン

90°

アーク長
1 〜 2mm

ダカットが発生したりします。

90°

母材

母材

ご法度
溶加棒の挿入角度を大きくとるのはご法度！

5 〜 15°

溶接方向

溶加棒は手で挿入していきますが、その挿入する角度
も溶接結果に影響を与えます。

ビード高さ
1 〜 2mm15 〜 30°

一般に、溶加棒の挿入角度は、どの姿勢でも角度が小さいほど棒が溶けやすく、供給がスムーズにできます。

母材ご法度
裏波溶接の溶接条件を軽んじるのはご法度！

軟鋼板は〜印の部分
スケールを除去すること

70°

t6

TIG溶接の中で、もっとも溶接条件に神経を使うのは- ▼▼▼ 各種溶接材料編︵３︶ ＴＩＧ溶接

溶接方向

19

1mm

その３

裏波溶接です。裏波ビードがきちんとでるかどうかは、

1.5 〜 2mm

むろん技量によるところも大きいですが、正しい溶接条件が設定されているかが基本です。技量にあった適正な溶接条件を設定してください。
板厚6mmの裏波溶接条件の例を右図に示します。
＊YouTube KOBELCO oﬃcial 溶 接 講 座【溶 接TRAINING】編 で は、日用品を活用した、いつでも・どこでもできる、効率的なTIG溶接
練習方法をご紹介しています。
https://www.kobelco.co.jp/welding/youtube/index.html→ 「溶接講座」

項目

母材

SS400（軟鋼）SUS304（ステンレス鋼）

TG-S50 2.4mm

TG-S308 2.4mm

1層目

100~120A

90~110A

2層目

135~145A

溶加棒
溶接電流

130~140A
11mm

ノズル径

3.2mm 電極先端径：0.3~0.4mm

電極径
シールドガス流量

トーチ側：5~12L/min バックシールド：25~30L/min

ビード仕上げの方法

2層仕上げ（1層目裏波、2層目表面仕上げ）※文中の商標を下記のように短縮表記しております。

コベルコ溶接テクノ（株）

半自動溶接（ウィービング練習方法）

CS 推進部・営業部

原田 和幸

2021 Spring

8

● 特集

小型可搬型溶接ロボット 石松

新型タッチパネル式 コントローラのご紹介
1. はじめに
今春から小型可搬型溶接ロボット 石松 の新型コントローラ（IRC-700TP）の受注を開始致しました。（※半導体不足の影響により販売を延期させていただきます。）
新型コントローラは、表示画面を指先や付属のタッチペンで操作するタッチパネル式で、画面サイズが従来品より大きく見やすくなっています。
石松 が取得済みの建築鉄骨溶接ロボット型式認証をそのまま適用でき、また、新機能を搭載し、簡単操作と充実した機能で作業向上をサポートします。

プロセス搭載 石松 には適用しておりません。

2. タッチパネル式 コントローラ（IRC-700TP）の主な特長
2-1. 表示画面にタッチパネルを採用●画面サイズが大きく、見やすい（画面サイズ：従来品10.4インチ → 新型 12インチ）●各モードの移行、選択および設定変更（数値入力など）が、画面タッチで操作可能

開先選択

開先固有条件メインメニュー

溶接リスト

モード固有条件
ID manager

9 2021 Spring2-2. マルチタスク機能（同時に複数の処理を切り替えて実行可能）●溶接中に溶接履歴、内部パラメータの設定内容、および、マニュアルなどを確認することが可能です。

2-3. ID Manager●石松 コントローラの内部設定を管理することができるように、IDとパスワードで操作権限を設定可能です。

管 理 者：パラメータなどの設定の変更、および、石松 の操作・使用が可能
ユ ー ザ：パラメータなどの設定の変更は不可で、石松 の操作・使用することのみ可能※従来と同様に操作制限を設定しないことも可能

2-4. HelpおよびLOG Data（固定アイコン）
LOG Data表示【作業内容】アイコン「いつ」、「誰が使用し」、「どの様な操作をしたか」を確認することができます

LOG Data表示【エラー表示】アイコン「いつ」、「誰が使用中に」、「どの様なエラーが起きたか」を確認することができます

Help Fileアイコン
石松 の操作マニュアル、
トラブルチェックシートなどを閲覧することができます

2-5. 非常停止ボタン搭載●新たに非常停止ボタンを搭載し、石松 の意図せぬ動きに即座に対応することが可能です。

3. おわりに

非常停止ボタン

今回は、石松 コントローラをOSの上位機種移行とタッチパネル化することで、石松 の操作性や顧客満足度の向上に貢献できればと考えています。
また、今後もお客様からのご要望への対応や技術進歩による性能・品質の向上に努力してまいります。

2021 Spring 10

世界につながる一冊を ー KOBELCO 書房 ーVol.1

新時代リモートワークのためのTIPS

コロナ禍元年を思い返せば、急な在宅要請はまさに多くの人にとって青天の霹靂であり、降ってわいたような困った事態に過ぎなかった。一方で、コロナ禍は、多様なワークスタイルが模索される好機になったともいえる。今の私たちに求められるのは、ポスト・コロナの新時代のために、より生産的、効率的で快適な勤務環境を作っていくことだ。
そこで今回は、リモートワークにおけるコミュニケーションや、自宅で長時間過ごす際のメンタルケア
について、TIPS＝ヒントやアイデアを与えてくれる最新刊をご紹介したい。

頭の中のアイデアを、描いて伝えるテクニック『はじめてのグラフィックレコーディング
考えを図にする、会議を絵にする。』
久保田麻美／著（翔泳社／2020/8/26）「グラフィックレコーディング」とは、会議などの議論をリアルタイムに可視化する手法のことだ。
頭の中にしか存在しないアイデアを人に伝える有効な手段として、あるいは会議で「伝わらない」という悩みを解決する方法のひとつとして、大いに注目されている。
本書は、ビジュアルシンキングの基本から、伝わる図や絵の描き方、ことばの書き方、話の聞き方、ツール活用法など、グラフィックレコーディングに必要な知識とスキルが学べる実践的ワークブック。
ぜひ、本書を片手に、実際に手を動かしてみよう。
人間が知覚情報として受けとる情報のうち、視覚からの情報は8割程度を占めるとされる。ところが、人と人とがコミュニケーションを取ろうとするとき、真っ先に使われる道具は「話しことば」による聴覚情報だ。
それに対して、本書の筆者は描いて伝えることを「ビジュアル言語（visual language）」と表現している。すなわち「ことば」はコミュ
ニケーション言語のひとつに過ぎず、「文字と絵と図＝ビジュアル」を、もうひとつのコミュニケーション言語として位置付けるのである。しかも、ビジュアル言語は世界共通語だ。ビジュアル言語は、知識や言語の壁も越えて、あらゆる人と考えを伝えあう共通言語になれる。
頭の中を可視化する＝ビジュアルシンキングがもたらす効果として、本書で挙げられているのは、まず「思考力が上がる」ということだ。
描くという過程そのものが、自身の思考を整理して考えを深め、全体を俯瞰する助けになってくれる。また、会議の流れがチームの中立的な情報としてレコーディングされることで、議論を刺激するとともにチームの記憶が共有化されて「コミュニケーションが活性化される」。
さらに、頭の中のぼんやりしたアイデアをクリアな形にすることで「創造力が高まる」。
「でも、絵が苦手だから」という読者もいるだろう。しかし、レコー
ディングに必要なのは、画力ではなく「○、△、□の3つの図形であらゆるものを表現する」というテクニック。むしろ、ぼんやりした抽象的なアイデアに、いかに形を与えるかという発想と思考が要求されるものであって、これは、どちらかといえばビジネスで言うところの企
画力や提案力などのスキルに通じるものだ。

11 2021 Spring

そしてもうひとつ、グラフィックレコーディングには、常に「議論の全体を俯瞰する」ような視点が必要となる。この視点は、多数の発言をして常に議論の渦中に在るような論者には持ちづらい。反面、なかなか発言の機会がない若手や、議論の場でアドリブ的に人にアイデアを伝えることが苦手だと悩んでいる人こそ、実は、グラフィックレ
コーディングの適任者になれる可能性を秘めているのだ。
特に、オンラインでの会議は議論が宙に浮きがちであることは、読者の皆さんもご経験の通りだろう。そんな時、グラフィックレコーディ
ングは、議論の足りない部分を洗い出し、中立的な視点を提示して、会議の効率と創造性を高めてくれる。また、レコーディング結果をチー
ムのメンバーにシェアして、議論を振り返ることで新たな気付きも多く生まれる。自己の学びを深め、チームにも貢献できる方法のひとつ
として、ぜひ積極的に活用したい。

実 践ワーク
本書のワーク「１分で誰かわ
かるレベルの似顔絵を描く」に挑戦してみた。ポイントは「顔の輪郭」と「髪型」、そして顔 の パ ーツは「 形よりも 配置」に気を配ることだそうだ。

「伝わる」
テキストコミュニケーション『できる大人の伝え方「短く早い」
が一番伝わる』
臼井由妃／著（青春出版社・青春新書プレイブックス／2020/12/12）

オンラインミーティングやチャット、メールのやり取りなど、テキストだけのコミュニケーションでは言葉の真意が伝わりづらく、誤解を受けたり、勘違いされたりすることもある。オンラインでも「感じがいい」「また会いたい」と思われる人は、一体どのようにコミュニケーションを取っているのだろう？
本書は、メール、SNS、ビジネス文書、手紙など、文面だけのコミュニケーションで使えるちょっとしたコツやテクニックを、実例を交えて紹介してくれる実践書だ。
ちょっと会って立ち話ができたら、それで済むことなのに……。
この一年間で、そう感じるシチュエーションが何度あっただろう？
本書で例示されている状況のひとつに「謝罪」の場面がある。筆者は、文面での謝罪に「原因分析と対応策を添えること」、そして「形式的な丁寧語や敬語は、敢えて使わない」という方法を紹介している。

「この度は、ひとえに私の確認不足から起きたミスでご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。今後はチーム内でもご指示内容を共有し、見落としのないように一層気を付けてまいります。本当に申し訳ありませんでした」。

私たちが一番に思い浮かべる謝罪の定型文といえば、たとえばこうだ。
「この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。今後は、再発防止に誠心誠意努めてまいります。重ねて陳謝申し上げます」。

これならどうだろうか？ 責任の所在を明らかにし、具体的な再発防止策も記載されている。重々しい敬語と格式感のある定型文が必ずしも正解にはならず、身の丈に合った自分の言葉で素直に謝意を書き記すことで、相手により深く誠意を伝えられることもある。

相手と対面して謝る機会が得られるならば、なにより表情や声の調
子、お辞儀などの挙動などからも反省の意は伝わるだろう。ところが、この文面だけでは「形ばかりの謝罪」だと受け取られかねないのではないか。

社会人生活が長くなればなるほど、ビジネス定型文の類は身に沁み
ついてなかなか抜けないものだ。だが、今まで使ってきたそれらは、
本当に「私」の心を伝える言葉だっただろうか？ 今こそ「定型文」の効果を疑って、より伝わる言葉と表現を探してみよう。

コロナの不安から、自分と家族と仕事を守る『【図解】新型コロナウイルス メンタルヘルス対策』
亀田高志／著（エクスナレッジ／2020/7/10）

慣れない生活様式やテレワークにイライラしたら？ 職場でのスタッフのメンタルケアはどうすべき？ 心身の不調から立ち直る方法は？ 家庭での不和を乗り越える思考とは？
労働衛生コンサルタントとして活躍する人気の医師が、コロナ禍におけるさまざまな悩みにQ&A方式で答えてくれる。仕事と職場の話題だけに留まらず、家庭、子育て、健康やお金の問題など多岐にわたる困難な状況をサポートしてくれる一冊でもある。 コロナうつ で心が折れないための備えとして、ぜひ手元に置いておきたい。
2020年は、誰にとっても大なり小なり疲労の蓄積や心身の不調を抱えながら、コロナ禍の波を何とか乗り越えた一年だっただろう。ところで、思い返してみてほしい。その「問題」のいくつかは、実はコロナ禍以前から、あなたの身の回りにトラブルの種として潜んでいたものではないだろうか。そうだとすれば、今、問題への対処の仕方を知っておくことは、もっと先の未来のための重要な備えになるのではないか。
その意味において、特に注目してほしいのは本書の第4章だ。ダメー
ジから立ち直るための力「レジリエンス」についてのQ&Aである。レ
ジリエンスとは、一般的には「状況にうまく適応する力」のこと。筆者はこの能力を「心理的なダメージからしなやかに立ち直ること」と表現している。
結局のところ、人間は、起きてしまう出来事をコントロールできない。

だからこそ、「落ち込まない」ことを目指すのではなく「落ち込みから立ち直る」ための対処を知っておくべきなのである。
個人のレベルでは、たとえば身近な人との交流の機会を持つこと、没頭できる物事を見つけること、過度に感情的にならないこと。組織としては、メンバーに具体的なロードマップを示すこと、根気強く研修でレジリエンスの高い人材を育てること、日頃から災害や不況などの危機に備えること。本書では、こうしたレジリエンスを高める方策の数々が、具体的な記述によってわかりやすく紹介されている。
何が起きるかを選ぶことはできないが、起きてしまった出来事をどのように捉え、どのように行動するかは、私たちが自身で選択できることだ。
「こんな時、自分ならどうする？」。その答えを、ぜひ平時から自分の内側に蓄えておこう。

（文：石田祥子）

2021 Spring 12

● 営業部ニュース -2

ユーザールポロボットを最大限使いこなし、徹底的な品質管理と効率向上で独自の強みを築き上げるーー 株式会社飛鳥エンタープライズ
藤枝市は静岡県の中央に位置し、静岡市の西に隣接しています。地形は南北に長く、北部は▼▼▼ 株 式 会 社 飛 鳥 エ ン タ ー プ ラ イ ズ

赤石山系の南端に接し豊かな緑に恵まれています。
「サッカーのまち」としても知られる藤枝市。これまで元日本代表主将の長谷部誠選手など多数の優秀な人材を輩出しています。市民のサッカーへの関心も非常に高く、スポーツの枠を超えた市の文化として根付いています。
今回はこの藤枝市に本社を構え、新工場を設立された株式会社飛鳥エンタープライズを訪問し、増田社長、鳥居工場長、石川課長にお話を伺いました。

飛鳥エンタープライズ新工場（ドローン撮影）代表取締役 増田様

13 2021 Spring

製造部 統括工場長 鳥居様製造部第一課長 石川様

省スペース型鉄骨コア

工場内観■ 本日はお忙しい中お時間をいただき、また、日頃より神戸製鋼溶接システム、溶接材料をご愛顧いただきましてありがとうございます。早速ですが御社の概要に

一次加工は協力企業に委ね、鉄骨二次加工をメインで行ってきました。
専業だからこそ、溶接の重要性を知り、どこよりもついてお聞かせください。

溶接にこだわりを持っています。1996年の初号機納入

当社は、昭和30（1955）年の設立以来、さまざまなから現在までの25年間で増設、更新を行い4システム

鉄製品の加工に取組み、多種多様の分野のお客様と製保有する中で、ロボットに対する長年培ってきた経験

品に携わってきました。そして設立から60年を超えたと独自ノウハウを駆使することで、大きな戦力となっ今、変革の時を迎え、新たなステージへと進むべくています。

2021年に新工場を設立しました。

溶接ワイヤについても、溶接システムと組合せた「鉄骨ファブリケータの枠にとらわれない」との思い

プロセスにより、スパッタが非常に少なく、もあり、同業他社ではやっていない県内のテレビ局やかつ微細化し、スパッタ除去作業などの後工程を軽減

映画館での全面スクリーンCMを放映など、積極的なできました。

ブランド戦略を展開しています。
基礎となる溶接技術はもちろんのこと、産業用ロボッ■ 溶接システムについて「長年培ってきた経験と独自

トを導入した効率生産体制、徹底した品質管理をはじノウハウ」について、お話しいただける範囲で教えめ、従来の方法や考え方に捕らわれない “フレキシブてください。

ルな会社” であることを、社員全員で意識しています。

省スペース型鉄骨コア・仕口兼用溶接システム3式、鉄骨柱大組立2アーク溶接システム1式を保有する中で、できる限りシステムの稼働を止めることのないよ
う、ロボットに合わせて工程を組んでいます。特に省スペース型鉄骨コア・仕口兼用溶接システムについて

工場外観■ ご使用になられている当社の溶接システム、並びに溶接材料に関する感想をお聞かせください。
神戸製鋼の溶接システムは、飛鳥エンタープライズ
にとって必要不可欠な設備であり、非常に満足しています。当社は創業以来、部材切断や孔明け加工などの鉄骨柱大組立2アーク溶接システム

2021 Spring 14

● 営業部ニュース -2

ユーザールポ製品ヤード

飛鳥エンタープライズ事務所

外国人研修生寮▼▼▼ 株 式 会 社 飛 鳥 エ ン タ ー プ ラ イ ズ

は、時々の仕事状況に合わせて、ロボットごとに仕口、を目指して新たなシステムの開発、上市を推し進めてコアの施工を使い分け、フル活用しています。

いっていただきたいです。

もちろんロボットをフル活用するうえで品質管理は最重要項目であり、消耗部材の交換や日常点検の実施を徹底させています。

貴重なご意見ありがとうございました。ノウハウの 蓄 積、共 有 の 手 法 は 以 前 も お 伺 い し、当 社

ロボットオペレータ一人一人のシステムに対する習KobelcoWeldingアプリのシステムコンテンツを検討

熟度も高く、部品交換はもちろんのこと、不具合発生

するうえでも参考にさせていただきました。ありがと時の対処に至るまで、基本的にはメーカに頼ることなうございました。

く自分たちで対応できるようにしています。

今後も鉄骨溶接システムのリーディングカンパニー

当社では外国人研修生や比較的年齢の若い従業員もとして、鉄骨業界のさらなる自動化に向け、お客様の多く、習熟度に差が出てしまいがちですが、“NG報告”

ニーズに耳を傾け、開発を進めていきたいと思います

はつど全員で共有し、社内のノウハウとして蓄積するので今後ともよろしくお願いいたします。

ようにしています。

ご多忙の中、取材に協力いただきました増田社長様、

産業資本として投資した以上、徹底的に使いこなし、

鳥居工場長様、石川課長様に心よりお礼申し上げます。

自分たち独自の強みとして活かしていくよう心掛けて

今後の株式会社飛鳥エンタープライズの皆さまの、まいます。

すますのご発展とご多幸をお祈り申し上げます。

■ 当社へのご意見ご要望などお聞かせください。
20年以上にわたり溶接システムを継続使用していく
中で、の開発といった溶接システムの進歩を目の当たりにしてきました。今後もさらなる自動化

レポーター：長屋 創多朗㈱神戸製鋼所 溶接事業部門 マーケティングセンター
国内営業部 中日本営業室

KOBELCO WELDING アプリに 鉄骨溶接システムメニューが登場しました
KOBELCOWELDINGアプリ

鉄骨溶接システムメニューが登場しました
鉄骨溶接システムメニューが登場しました

コベルコ ウェルディングアプリ

ロボット型式認定証、SDS、
溶接システムに関するパンフレットなどを、アプリからご覧いただけるようになりました。

ご利用ガイド、メニューの詳細は

鉄骨溶接システムメニュー ご利用ガイド▶https://www.kobelco.co.jp/welding/app/system.html

15 2021 Spring

一部会員メニューがございます● 解説コーナー

半自動アーク溶接の気孔欠陥について
1. はじめに

3. シールドガスについて

半自動アーク溶接は、鉄骨・造船・自動車をはじめ事例をご紹介する前に、シールドガスについて簡単

溶接構造物を製作するあらゆる産業において、その高に触れておきます。半自動アーク溶接のシールドガス

能率性や経済性・品質安定性などから、現在ではアーには100％炭酸ガスを採用しているユーザがほとんど

ク溶接法の主軸となっています。近年、ますます省力ですが、機械的性質の向上や溶接作業性の改善（例えば、化が重要視され自動化およびロボット化が進むなか、

ソリッドワイヤではスパッタやスラグの低減、ビード

その高い生産性が多くの現場で発揮されています。し外観の改善など）などを目的に、アルゴンと炭酸の混かし、高性能な溶接電源やロボットを用いても、日々

合ガス（一般的には80％アルゴン＋20％炭酸ガス以下、の点検、定期的なメンテナンスや施工時に作業環境へ混合ガス）を採用するユーザもあります。今回は、この配慮を怠ると、安定した生産性を発揮させることがれら2種類のシールドガスを用いて検証していきます。

できません。今回は、技術相談の多い「気孔欠陥」の4. 事例紹介

事例を紹介し、原因と対策などを解説しながら日々の設備点検などがいかに重要かをご説明したいと思い【事例-1：ガス流量】

ます。

（問題）スパッタ低減を目的に炭酸ガスから混合ガスに変更したところ、気孔欠陥が発生するようになった。

2. 気孔欠陥とは（原因調査）ユーザのオペレータに詳細状況を聴取した

溶接金属の凝固過程において、溶接金属中に閉じ込

ところ、ガスコスト削減の一環で炭酸ガスを15ℓ/分

められた気泡を気孔欠陥と言います。図1「気孔欠陥のに設定し問題なく施工していたが、混合ガスへ変え種類」に示すように、発生する場所や形態などによった直後に気孔欠陥が発生したとのこと。原因としてて名称が異なります。ビード表面に見られる球状に開はガスの流量不足と考えられました。

口したものをピット、長手方向に伸びかつ凹みを有す（対策）シールドガスの流量は、炭酸ガス・混合ガスとる “芋虫状” や “みみず状” のものをウォームホール

もにワイヤ突出し長さが15 〜 25mmの場合で、20やガス溝とよび、溶接金属中に残留した球状のものを〜 25ℓ/分が適正です。この範囲にガス流量を設定

ブローホールとよびます。主な原因としては、鋼板表し施工するよう改善いただきました。

面の水分や塗布された防錆塗料などが溶接中のアーク（検証）現場で起きた事象を再現するため、2種類のガ

熱により燃焼し、H2やCOなどのガスとなり溶接金属

スで流量を変化させて検証しました。動画1をご覧中に侵入して発生する場合や、何らかの原因でシールください。この溶接条件でガス流量が25ℓ/分の場

ドガスが乱流を起こし、大気中のN2(窒素)などを巻込合はどちらのガスでも問題なく、15ℓ/分で混合ガんで発生する場合などがあります。図2に半自動アーク

スにてピットが発生、炭酸ガスでは10ℓ/分でピッ溶接による気孔欠陥の特性要因図を示しますが、気孔トが確認されました。

欠陥にはシールド性・母材の表面状態・機器・施工条

この結果から、ガス流量が15ℓ/分以下になると大件など数多くの発生要因が存在しており、原因究明に気を巻込んで気孔欠陥が発生することが確認できまはすべての要因を一つ一つ確認する必要があります。

した。ガス流量は、必ず適正範囲に設定し、施工く

今回は、シールド性や施工条件などに関する事例を紹ださい。

介し、動画を交えてご説明していきます。

①シールド性ピット

ウォームホール（ガス溝）ピット④母材表面状態風

黒皮，油，錆

ガス流量

ペイント
水分

スパッタ付着量
電流，電圧，速度

ノズル高さ

トーチ角度
ガス組成
ウィービング
ブローホール

図1 気孔欠陥の種類

ノズル形状
パレス条件

②施工条件

③機器
トーチ部品形状
ガス諸元・純度
ガスホースの材質
配管，接続ワイヤの種類
溶接技能

気孔欠陥
の発生

ワイヤ化学成分
裏当て，タブ材

その他

図2 気孔欠陥の特性要因図

2021 Spring 16

動画1

2種類のガスで流量を変化させた場合のビード外観比較【溶接条件】ソリッドワイヤ、230A-26V、溶接速度：40cm/分、突出し長さ：25mm

動画1-① 100%CO2

動画1-② 80%Ar-20%CO2【事例-2：ガス漏れ】ておりますので、ご参考ください）（問題）ガス流量を25ℓ/分に設定して施工しているが、（検証）シールドガスがノズル先端から適正量流れていない状況ですと、事例-1の動画と同様になります。

気孔欠陥が発生する。
（原因調査）ユーザの現場にて、下記部位でガス漏れがご注意ください。

ないか確認しました。
a)ガス流量計の取り付け部。（写真1）【事例-3：風】b)ガス流量計のフロート保護カバー。（写真2）（問題）品質向上のため、シールドガスを炭酸ガスから混合ガスへ変更した。当初は問題なかったが、最近

c)ガスホースの劣化。
（特に、各接続部のホースバンド付近：写真3）になり気孔欠陥が発生するようになった。
（原因調査）ユーザを訪問したところ作業場で扇風機をd)送給装置の電磁弁の不具合。

使用されており、その風が気孔欠陥を誘発しているe)トーチ内部のOリングの劣化。（写真4）
調査の結果、ガス流量計のフロート保護カバーにひび割れが確認され、ガスが漏れていましたので交換をおと推測しました。
（対策）溶接作業中は溶接部付近への風が影響しないよ

願いしました。

う、①冷風機や扇風機は極力停止いただく。②窓や（対策）作業前にガス流量を確認する際は、ノズル先端

シャッターなどは閉めるか、防風用に作業場に衝立部から20 〜 25ℓ/分出ていることを、専用計測器を設置いただくこととした。

を用いて実施いただくようお願いしました。（※㈱（検証）溶接部付近へ強制的に風を送り、風速を変えて

神戸製鋼所溶接事業部門のグループ会社である、コ

気孔欠陥が発生するか確認しました。動画2「風速ベルコROBOTiX㈱にて写真5先端流量計を取扱っの違いによる気孔欠陥の発生」をご覧ください。試

写真1

写真3

写真5

写真2

写真4

17 2021 Spring● 解説コーナー

半自動アーク溶接の気孔欠陥について
験方法はガス流量を25ℓ/分、ワイヤ突出し長さを② 塗布後は、不要な鋼板でアークを発生させて、防止25mmに固定し、風速を1m未満、2m程度、3m程

剤を完全に乾燥させてから本溶接を開始すること

度の3条件で2種類のガスで比較しました。風速2m

を、お願いしました。

で、炭酸ガスでは問題ないものの、混合ガスではピッ（検証）本事象と同様に、トーチのノズル内にスパッタ

トが確認され、風速3mでは双方でピットが確認さ付着防止剤を多めに塗布し、気孔欠陥が発生するかれました。

確認しました。（動画3）

この結果から、溶接部付近では風速2m以下とする対策が必須であることがわかりました。特に、混合

動画3 スパッタ付着防止剤の影響

ガスは炭酸ガスと比較して比重が軽いので、充分な注意が必要です。

動画2【溶接条件】 ソリッドワイヤ、230A-26V、
溶接速度：40cm/分、突出し長さ：25mm

風速の違いによる気孔欠陥の発生【溶接条件】 ソリッドワイヤ、230A-26V、
溶接速度：40cm/分、突出し長さ：25mm

動画3

アークスタートすると、シールドガスと一緒にスパッ
動画2-① 100%CO2

タ付着防止剤の水滴が溶接部に吹き付けられ、その後、乾燥して固体として付着していたスパッタ付着防止剤
がアーク熱によって液化し、溶接部に落下して気孔欠陥を発生させていることが確認できました。鋼板に塗布するスパッタ付着防止剤も同様で、水平すみ肉溶接
では立板と下板の隙間に流れ込むと、気孔欠陥を誘発しますので塗布量や塗布する場所に充分ご注意ください。

5. おわりに
半自動アーク溶接における気孔欠陥について、事例
動画2-② 80%Ar-20%CO2【事例-4：スパッタ付着防止剤】（問題）溶接のスタート部そばに、気孔欠陥が集中して発生する。
（原因調査）ユーザでオペレータに詳細に状況を確認したところ、ノズルにスパッタ付着防止剤を塗布しており、また塗布して直ぐに本溶接していることも判明しました。このことから、スパッタ付着防止剤のを交えて原因と対策の一部をご紹介致しました。今回ご紹介した事例は、日々の点検、定期的なメンテナン
スや、作業環境への配慮が的確に実施されていれば、防止が可能であったと考えています。今一度、点検やメンテナンスに対する重要性を再認識いただき、ものづくり力の基盤強化につなげていただければと思います。
日頃の溶接施工に関して何か問題や疑問などがありましたら、コベルコ溶接テクノ CS推進部 CSグループ
までお気軽にご相談ください。

塗布量が多過ぎて、溶接部へ悪影響を及ぼしていると考えました。
（対策）スパッタ付着防止剤を使用する際は、防止剤の使用方法を確認いただき、① くれぐれも塗布量が過多にならないよう注意する
こと

コベルコ溶接テクノ（株）CS推進部 CSグループ 小島貴宏

2021 Spring 18

用 語● 知恵袋コーナー

解 説 裏当て材・表当て材
溶接用の副資材として使用される裏当て材・表当て
材は、鉄骨仕口の裏当て金などの金属系と片面溶接にすると、高温割れが発生することがあります。
（3）鋼板表面状態、裏当て材の取扱い

おける裏ビード形成を目的とした非金属系に分類されます。今回は後者の非金属系について記載します。

開先内に錆や水分、油などがあるとブローホール、ピット、ポックマークなどの欠陥が発生することがあ

裏当て材を使用する片面溶接は、突合せ溶接におけります。裏当て材についても、雨に濡れたものや結露る裏はつり工程を省略でき、能率向上につながることしたものを使用すると、同様の欠陥が発生する可能性から、造船所を中心に広く適用されています。裏当てがあるため、保管方法には留意する必要があります。

材の構成や取扱方法はさまざまであり、表1、表2に示

また、溶接中の剥落や裏ビード形状の不良を防ぐため、すように、適用する溶接法や溶接材料、部材の状況な

裏当て材取付け部は錆、油などを除去し、裏当て材のどにより、適したものを選定する必要があります。

センターをルート中央に合わせる必要があります。極横向溶接最終層の垂れ防止を目的とし、表当て材も厚板のエレクトロガスアーク溶接など、大入熱で使用使用されています。表当て材の使用方法とビード形状する場合は、当て金とくさびなどによるバックアップの一例を図1に示します。横向溶接の最終層は1パス目が推奨されます。

のビード形状が重要です。表当て材を用いることにより、2パス目以降の積み上げがしやすい良好なビード形（株）神戸製鋼所 溶接事業部門
技術センター 溶接開発部

状が容易に得られ、その後の積層も容易になります。

榊山

一規

裏当て材を使用する片面溶接における留意事項を以下にまとめます。
（1）開先形状

セラミック製
耐火物

開先角度やルートギャップが狭すぎると、裏ビードが出にくくなります。溶接電流を上げる、アークを突っ込ませるなど、無理に裏ビードを出そうとすると、高温割れや融合不良のリスクが高まります。ルートフェイスがある場合も同様です。反対にルートギャップが広すぎると、裏当て材を多く融かしてしまい、裏ビー
ドが過大となります。

両面テープ

アルミテープ※最終層1パス目

図1 表当て材の使用方法およびビード形状一例（2）溶接条件
溶接電流が過大であったり、溶接速度が速すぎたり

ガラステープ
両面粘着テープ

表1 溶接法と対応する裏当て材
溶接法

裏当て材

サブマージアーク溶接

セラミック製
耐火物

FA-B1

アルミテープ

FB-B3

ガスシールドアーク溶接
エレクトロガスアーク溶接

FR-B3

FB-B3 Tサイズ

FB-B3 Aサイズ

KL-4

図2 裏当て材外観一例

表2 ガスシールドアーク溶接用裏当て材の種類と特長
使用特性
耐目違い
性

曲がり部
への適用

切断の
容易さ

取付けの
簡便さ

ソリッドワイヤおよびフラックス入りワイヤ（MXシリーズ）

フラックス入りワイヤ（DWシリｰズ）

Tサイズ

□

○

◎

◎

□

◎

Aサイズ

○

○

○

◎

◎

○

FR-B3

◎

◎

○

○

○

△

□：普通

△：やや劣る

品 名

FB-B3◎：非常に優れている

19 2021 Spring

組合せ溶接材料○：優れている×：劣る2021 Spring
犬山城-犬山

木曽川の南岸にそそり立つ日本最古の犬山城の春 --- 愛知県犬山市
犬山城は、天文6（1537）年、織田信長の叔父、織田信康によって木之下城より城郭を移して築いたといわれています。木曽川沿いの小高い山の上に建てられた「後堅固（うしろけんご）
の城」
で、中山道

犬山城

岐阜県
岐阜

と木曽街道に通じ、木曽川による交易、政治、経済の要衝として、戦国時代の重要拠点となりました。
名古屋

江戸時代に入り、元和3（1617）
年、尾張徳川家の重臣成瀬正成（なるせまさなり）が拝領。成瀬氏 9 代が幕末まで居城とし、昭和10年、国宝に指定され、昭和27年の規則改正にともない国宝に再指定され

三重県

愛知県

ました。春の訪れとともに380余年もの長い歳月、守り伝えてきた犬山祭が行われます。城下町の歴史的町並みを13 輌のからくり人形を備えた車山と練り物が満開の桜並木の中を練り歩き、歴史的風致

津を形成しています。

販売網機関誌

ぼうだより 技術がいど

2021年

第62巻

第 2 号（通巻 509号） 発行責任者：広崎

長野県

伊
勢
湾

静岡県

太平洋

成一

ぼうだより 技術がいど編集部＊本誌記載内容の無断転載を禁じます